150 
Niederrheiniscke Gesellschaft in Bonn. 
auf den ersten Blick auch in ihnen Blei als wesentlichen Bestandtkeil 
voraussetzen. Da beide Körper vorzugsweise tafelförmige Krystalle 
bilden — durch verticale Prismen und Makro- bezw. Hemidomeu 
zugeschärft, die Ecken durch Pyramiden zugespitzt, so sind sie na¬ 
mentlich in Bruchstücken nicht immer ganz leicht zu unterscheiden. 
Abgesehen von der Verschiedenheit der Winkel kennzeichnet eine 
deutliche Spaltbarkeit normal zur Tafelfläche die eine Art (A) der 
Neubildungen, während bei der anderen (B) eine schief zur Tafel¬ 
fläche gerichtete Spaltung hervortritt. 
Der genaueren Messung stellen sich erhebliche Schwierigkeiten 
entgegen, nicht nur wegen der geringen Grösse der Krystalle, son¬ 
dern weit mehr durch die meist sehr unvollkommene Beschaffenheit 
der Flächen, Rundung, Knickung, Streifung, Facettirung, sodass fast 
immer mehrfache Reflexe sich zeigen. Ausser diesen die Ebenheit 
der Flächen beeinträchtigenden Erscheinungen wurden auch andere 
Störungen in der Ausbildung der Krystalle nachgewiesen, Abwei¬ 
chungen von der Parallelität, welche bis 1° steigen können. Sowohl 
bei A wie bei B ergaben sich für einige Combinationsgestalten In- 
dices, welche der wünschenswerthen Einfachheit entbehren. Alle 
Versuche aber, in den Grenzen der Messungen einfache Ausdrücke 
zu berechnen, misslangen. Die Krystalle A sind verhältnissmässig 
häufig, während von B nur wenige KryStällchen zur Verfügung: 
standen. 
Figur la. 
A. Die Krystalle (s. Fig. 1 und la) sind schmal tafelförmig, 
an den längeren Seiten durch mehrere rhombische Prismen zuge¬ 
schärft; mit dem einen Pol stets aufgewachsen, an dem andern theils 
durch Domen, theils durch eine Pyramide begrenzt. Wählen wir 
diese letztere zur Grundform, so ergibt sich das Axenverhältniss 
ä : b : c = 0,3096 : 1: 1,0062, 
auf welches bezogen, die Flächen folgende Symbole erhalten 
o = P (111). in = oo P ö/ 4 (490). n = cc P % (290). 1 = oo P 9 (190) 
d = i/g P cc (108) . a = oo P cc (100). b = oo P oo (010). 
